einiger dimorpher Mineralien. 



267 



Andalusit und Cyanit. 



Angewandt wurden Andalusit vom Fichtelgebirge und 

 Cyanit von Minas Geraes (Brasilien). Die Versuche mit zer- 

 setzenden Gasen ergaben wenig Eesultate 1 . 



Einwirkung von schmelzendem Kalihydrat. 

 Andalusit vom Fichtelgebirge wurde im Silbertiegel mit 

 Kalihydrat geschmolzen. Von 0,9643 g sind 0,723 g ungelöst 

 zurückgeblieben, also gelöst in Procenten 74,9. 



Die Analyse 2 des in Wasser unlöslichen Restes ergab 

 nach gründlichem Auswaschen des Kalihydrats: 

 Kieselsäure .... 7,08 



Thonerde 42,16 



Kali 50,90 



100,14 



Disthen (mit der Fundortsbezeichnung Minas Geraes) wurde 

 in genau derselben Art wie Andalusit mit KOH behandelt. 

 Dieser vom Kalihydrat befreite unlösliche Rest ergiebt: 



Si0 2 .... 6,65 

 A1 2 3 . . . . 42,10 

 K 2 . . . • 53,57 

 102,32 



Mit Ausnahme des etwas höheren Kaligehaltes, welcher 

 vielleicht, wie die Summe 102,32 ergiebt, etwas zu hoch aus- 

 gefallen sein dürfte, stimmen die Zahlen mit jenen für An- 

 dalusit erhaltenen gut überein. 



Demnach lässt die chemische Einwirkung von Kalihydrat 

 keine Differenz zwischen Andalusit und Disthen erkennen. 



Es wurden noch folgende Versuche angestellt, die aber 

 in dieser Frage keine Entscheidung geben können. 



Behandlung mit trockener gasförmiger Chlorwasser- 

 stoffsäure. 



Auf beide Mineralien (von genannten Fundorten) wurde 

 in einer Porcellanröhre bei Rothgluth durch ca. 3 Stunden 

 Chlorwasserstoffgas geleitet. 



1 Grössere Mengen von reinem Sillimanit konnten zu etwaigen Ver- 

 suchen nicht beschafft werden. 



2 Sämmtliche hier angeführten Analysen wurden von Herrn Assisten- 

 ten J. Ippen in bereitwilligster Weise ausgeführt, wofür ich demselben 

 hiemit besten Dank sage. 



